Untersuchungen über die Festigkeit von Stahlbleciien etc. 45 O 



Herr Pepys, Gasdirector in Cöln , bespricht dieses iiomogene 

 Patenteisen in einem Aufsatze, welchen er in der Zeitschrift: „Der 

 Berggeist" (Nr. 14, 6. April 18S8) bekannt machte, in folgender 

 Weise : 



„Wir hatten kürzlich Gelegenheit ein neues Product der Eisen- 

 industrie, das sogenannte homogene Patenteisen (liomogeueous 

 metal) ,kQm\Qn zu lernen, welches uns wohl einen kurzen Bericht 

 werth scheint, da es als Maschinenbau -Material noch eine grosse 

 Zukunft hat. Das homogene Patenteisen wird auf den Hartford Steel- 

 works zu Sheffield, w^elche den Herren Shortridge, Ho well 

 und Jessop gehören, nach HowelFs Patent fabricirf 



„Das Rohmaterial zu diesem Erzeugnisse ist bestes Holzkohlen- 

 Stabeisen, welches in Stücke zerschnitten mit einem Zuschlage, der 

 an das Eisen in der Schmelzhitze Kohlenstoff abgibt, beschickt, in 

 gewöhnlichen Gussstahltiegeln geschmolzen wird. Das Product ist 

 eine neue Art von Gussstahl mit geringem Kohlengehalt. Um schwe- 

 rere Stücke aus diesem homogenen Patenteisen anfertigen zu können, 

 müssen eine grössere Anzahl von Tiegeln gleichzeitig beschickt und 

 der Hitze ausgesetzt werden. Ihr Gehalt wird dann zu einem gemein- 

 schaftlichen Gusse verwendet, wobei darauf zu achten ist, dass dem 

 Gussstücke ununterbrochen geschmolzenes Metall zufliesst. Das 

 erhaltene Gussstück wird alsdann unter kräftigen Walzen gereckt 

 und endlich auf Blechwalzwerken zu Tafeln von beliebiger Stärke 

 verwalzt. Das homogene Patenteisen ist weicher als Stahl, härter als 

 Schmiedeisea, schweisst sehr leicht und besitzt eine ausserordent- 

 liche Festigkeit. Ein kleiner Kessel von 3 Fuss Länge und 2^/^ Fuss 

 Durchmesser, welcher aus Patenteisenblech von nur y^ Zoll Stärke 

 construirt war, wurde mit einem Wasserdruck von ö60 Pfd. auf den 

 Quadratzoll probirt und hielt denselben vollständig aus, hatte sich 

 jedoch gedehnt und sein Durchmesser war um % Zoll grösser 

 geworden. Ein 5 Fuss langes Rohr aus i/s zölligem Bleche von 16 Zoll 

 Durchmesser wurde von aussen einem starken hydraulischen Druck 

 ausgesetzt, und erst bei einer Pressung von 220 Pfd. auf den 



Beim Anlassen tritt nach dieser Ansicht das tesserale im Verhältniss der stei- 

 genden Hitze immer mehr und mehr hervor, wodurch die verschiedenen Härte- 

 grade nebst der gewünschten Eiasticität erreicht werden. Diese beiden Eisenarten 

 sind sonach im Stahl gleichsam in beständiger gegenseitiger Spannung. 



31* 



